﻿60 



die Mittellinie des Gypses aber blau, bei nicht zu starkem Druck 

 beide Farben in denselben Nuancen, die die von selbst doppelt- 

 brechenden Alaune darbieten. 



Auch der Sinn der Doppelbrechung lässt sich hieraus erkennen, 

 wenn man das Verhalten der comprimirten isotropen Alaunplatte 

 mit demjenigen einer comprimirten Glasplatte vergleicht. Eine 

 homogene Glasplatte von etwa gleicher Dicke als eine Alaun- 

 platte ertheilt beim Comprimiren dem Gypsblättchen dieselben 

 Farbenveränderungen wie die comprimirte Alaunplatte, wenn der 

 Druckrichtung die analoge Stellung gegeben wird, und zwar be- 

 wirken beide Substanzen nicht nur bei dem Eoth der ersten 

 Ordnung gleiche Veränderung, sondern auch bei jeder andern 

 Farbe des Gesichtsfeldes, die demselben durch Gypsblättchen von 

 verschiedener Dicke ertheilt wird. Der comprimirte Alaun ver- 

 hält sich also wie comprimirtes Glas 9 . Da nun gedrücktes Glas 

 bekanntlich optisch negativ wird, so dürfen wir auch den com- 

 primirten Alaun und somit die von selbst doppeltbrechenden 

 Alaunplatten als optisch negativ ansprechen. 



Dass die Eichtling der Spannung parallel den Kandkanten 

 der Platten lag, war übrigens nicht ausnahmslos der Fall; ich 

 fand zuweilen auch Krystalle, in welchen die Spannungsrichtung 

 in jedem Sector einer Platte senkrecht zu der anliegenden Eand- 

 kante war. Ich will hier gleich bemerken, dass Platten parallel 

 einer Hexaeder- oder einer Dodekaederfläche in ähnlicher .Weise 

 in doppeltbrechende Sectoren getheilt erscheinen, wie das hier 

 für die oktaedrischen Platten beschrieben ist. Die Farben, welche 

 die Sectoren in diesen andern Platten dem Gypsblättchen ertheilen, 

 sind dieselben wie bei den oktaedrischen Platten, d. h. jeder Sec- 

 tor wird gelb, wenn die Mittellinie des Gypses auf der Eandkante 

 des Sectors senkrecht steht, blau, wenn dies mit der andern Ela- 

 sticitätsaxe des Gypsblättchens der Fall ist. Einige Krystalle 

 zeigten gerade das umgekehrte Verhalten; bei ihnen ging MM 

 nicht durch die gelben Sectoren, sondern durch die blauen 10 . Nach 

 dem oben mitgetheilten Verhalten einer comprimirten Alaunplatte 



9 Nach M. Wertheim (Compt. rend. 1851. II p. 576) fallen aber bei 

 comprimirtem Alaun die optischen mit den mechanischen Axen nicht voll- 

 ständig zusammen, wie das bei comprimirtem Glase der Fall ist. 



10 Eine hexaedrische Platte aus einem solchen Krystall zeigt Fig. 9. 



